﻿Über Diaphorit und Freieslebenit. 143 



Nach Prof. Reuss (a. a. 0.) besitzen die Krystalle des 

 „Freieslebenit" von Pfibram eine ziemlich vollkommene Spalt- 

 barkeit parallel ooP; es ist jedoch , da goniometrische An- 

 gaben fehlen, nicht zu entnehmen, ob unter dem ooP das (HO) 

 des Freieslebenit, dem unser (HO) in den Winkeln am nächsten 

 kommen würde, oder eine andere Prismenfläche gemeint ist. 

 Die so geringe Grösse der Krystalle, sowie die Seltenheit des 

 Materiales, gestatteten mir nicht, irgend eine Spaltungrichtung 

 an den Diaphorit-Krystallen zu constatiren. Der Bruch ist uneben 

 in's kleinmuschelige übergehend. Die Härte liegt zwischen 

 Steinsalz und Calcit. 



Die Substanz ist in hohem Grade spröde. Zur Ermittelung 

 des speci fischen Gewichtes wurden mit grösster Sorgfalt 

 zwei Wägungen einer Anzahl von gemessenen und auf ihre Reinheit 

 geprüften Kiyställchen im Piknometer vorgenommen. Die ange- 

 wendete Menge hatte in beiden Fällen ein Absolutgewicht von 

 0-512 Grm. ; bei 19° C. ergaben die Bestimmungen 5-919 und 

 5-885, daher im Mittel 5-902 als spec. Gewicht des Diaphorit *. 

 Reuss fand 6-23, Helmhacker 2 hingegen 5-73. Angaben, auf 

 welche Weise und mit wie viel Substanz diese beiden letzteren 

 Zahlen erhalten wurden, vermisst man, und doch wären solche 

 Daten sehr wichtig zur Beurtheilung der Verlässlichkeit der 

 B estimmun gen. 



Das spec. Gewicht des Freieslebenit wird in Dana's 

 Mineralogy = 6-0 — 6-4 angegeben; Hausmanns bestimmte 

 dasselbe an einem Krystalle == 6-194 (bei 23° C. Temperatur 

 des Wassers). Auf mein Ansuchen ermittelte K. Vrba das spec. 

 Gewicht der Freiberger und spanischen Krystalle (0-097 und 0-104 

 Grm.), welche ich gemessen hatte und fand als Resultat genauer 

 und wiederholter Wägungen im Piknometer für beide Fundorte 

 die Zahl 6-35. — Das spec. Gewicht des Freieslebenit ist dem- 

 nach nicht unbedeutend höher als jenes des Diaphorit. — 



i Wie sehr die kleinen Fehlerquellen bei Substanzen von höherer 

 Dichte das Endresultat beeinflussen, zeigte eine Eeihe von vier Versuchen 

 mit nur 0*071 Gramm Diaphorit-Krystallen, im Piknometer ausgeführt, 

 welche als spec. Gewichte Zahlen zwischen 5-68 und 8-53 ergaben. 



a Berg- und Hüttenm. Jahrb. XIII., 1865, S. 294. 



s Pogg. Ann. 46. Bd. 1839, S. 153. 



